( 557 ) 



extraite du bois, sont, je l'ai déjà dit, d'une couleur olive 

 fort prononcée; c'est à cause de cette matière brune que 

 la teinte due à l'huile verte se trouve ainsi modifiée. 



5° Le bois privé, à l'aide de dissolvants , des principes 

 liquides qu'il renferme ne reprend pas la couleur natu- 

 relle du bois; il conserve une teinte brime très- foncée. 



Cette observation est de nature à confirmer les résul- 

 tats des expériences que j'ai décrites dans la première 

 partie de cette notice. 



D'après ce qu'on vient de voir, la composition moyenne 

 du bois injecté peut être représentée de la manière sui- 

 vante : 



Bois présentant une coloration brune très-foncée . . 74,20 



Substances solides : naphtaline, 

 paranaphtaline , pyrène, chry- 



Huile l Sene 9,00 \ gg qq 



Substances liquides : huiles entrant 

 en ébullition à 2%0°, huile verte , 

 matière brune 16,80 



100,00 



II. — Pièce de bois préparée au moyen du goudron. 



M. Melsens a préparé, pendant l'hiver de 1840-1841, 

 plusieurs pièces de bois au moyen du goudron de houille et 

 les a exposées, depuis cette époque, à diverses influences 

 toutes favorables à la destruction du bois. Il a bien voulu 

 me confier deux ou trois fragments de ces pièces, pour me 

 mettre à même de faire quelques expériences sur ce bois. 



D'après les renseignements qu'il m'a donnés lui-même, 

 M. Melsens a préparé ses pièces de bois en les maintenant 

 pendant quelque temps dans un bain de goudron de gaz 

 placé dans un vase ouvert et chauffé à 150° C. environ. 

 Après leur préparation, ces morceaux de bois ont été en^ 



